DR LA SILICE ET I)E LALUMINE. ÔgÔ 



la silice électrique; elle prend bien d'abord une teinte bleue, 

 mais cette teinte ne persiste pas comme dans cette dernière 

 silice, puisqu'elle devient lilas clair en se desséchant; les 

 effets sont donc tout à fait différents avec l'une et l'antre 

 substance. Desséchée dans le vide pendant plusieurs jours 

 pour enlever l'eau interposée et déterminer la quantité d'eau 

 de combinaison, on a trouvé : 



Silice desséchée 0,768 



Silice jprès calcinalioii au rouge blanc 0,668 



Perte d'eau o, 100 



La perte d'eau est donc égale à i3,oa pour 100; or l'hv- 

 drate de silice SiO^ en contient 16,2 pour 100; la différence 

 est de 3,2, elle eût été plus forte peut-être en poussant plus 

 loin la dessiccation. 



La quantité d'eau de combinaison qui se trouve dans la 

 silice électrique est donc moindre que dans la silice Si O^ Si 

 l'on ajoute à cette différence celles qui sont relatives à la 

 porosité, à la dureté, à l'hydrophanéité, à la faculté que pos- 

 sède la silice électrique de se combiner avec les oxydes mé- 

 talliques, en vertu de l'affinité capillaire, de toute autre 

 manière que la silice Si O^, on en tirera la conséquence 

 qu'elles diffèrent l'inie de l'autre et qu'elles n'ont de com- 

 mun que la solubilité dans une dissolution alcaline et la 

 propriété de ne pas présenter le phénomène de la double 

 réfraction. 



La dissolution d'aluminate de potasse, soumise à l'action 

 électrolytique, ne m'a encore rien présenté d'entièrement sa- 

 tisfaisant; aussi je me réserve d'en entretenir l'Académie dans 



75. ■ 



